18$  A.  Beuter,  Krystallographische  Untersuchung 
I  Axenverliältniss : 
a  :  b  :  c  =  1,492300  : 1 : 1,3204848. 
ß  =  56°  32'  40". 
Dasselbe  wurde  aus  folgenden  Fundamentalwinkeln  be- 
rechnet : 
ooP    :  ooP  =  110:  110  ==    11°  32' SO" 
ooPöö  :    0P  =  100 : 001  =  123  27  20 
+1P     :  +iP  =  112:112  =  113  34  30 
Diese  Winkel  stellen  die  Mittel werthe  einer  grossen  An^ 
zahl  von  Messungen  dar. 
Im  Ganzen  beobachtete  ich  folgende  Formen  (Taf.  XIV 
Fig.  7): 
ooPöö  (100) ;      ooP  (110) ;     0P  (001) ;     -f2Pöö  (201) ;     Pro  (011) ; 
a  t  c  m  o 
+P(T11);     -HP  (112);     +P2  (212).  : 
r  p  x 
Der  Habitus  der  Krystalle  ist  ein  zweifacher,  indem  die- 
selben entweder  nach  der  Axe  a.  oder  nach  der  Axe  c  ver- 
kürzt erscheinen.  Bei  der  ersteren  Ausbildungsweise  herrscht 
das  vordere  Pinakoid  vor,  bei  der  letzteren  ist  die  Basis  die 
grösste  Krystallfläche. 
Ausser  diesen  Flächen  ist  das  Prisma  die  am  besten  ent- 
wickelte Form.  Die  übrigen  Formen  sind  meist  nur  klein 
ausgebildet,  besonders  gilt  dies  von  -j-P2  (212). 
Das  Dorna  Pdo  (011)  tritt  am  grössten  bei  den  nach  der 
c-Axe  verkürzten  Individuen  auf. 
Sämmtliche  Krystalle  besassen  etwas  feuchte  Oberflächen; 
oft  waren  die  letzteren  stark  geätzt.  Die  beiden  Endflächen 
zeigten  meistens  skelettartige  Vertiefungen.  Die  Feuchtigkeit 
auf  den  Oberflächen  rührt  von  einer  Abgabe  des  Krystall- 
wassers  her  ;  bei  einzelnen  Krystallen  war  der  Verwitterungs- 
process  schon  weit  vorgeschritten. 
,  Beim  Winkelmessen  bot  sich  bei  fast  allen  Flächen  ein 
lichtstarkes,  etwas  verwaschenes  Signal  dar,  umgeben  von 
einem  hellen  Lichtscheine.  Sehr  gute  Reflexe  lieferten  die 
kleinen  Flächen  von  -f-^P  (112),  weshalb  ich  ihren  am  klinodia- 
gonalen  Hauptschnitte  gelegenen  Neigungswinkel  mit,  als  Fun- 
damentalwinkel wählte. 
